241 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
24? 
Colonne I enthält die fortlaufenden Nummern der 
Platten, Col. II— Angaben über ihre Oberflächen, 
Col. IT — ïhre Dicken in Millimetern. Col. IV und V 
geben die oben besprochenen characteristischen Zahlen 
a-und b; Col. VI—X die Grôsse es 100, (s. 4, a), den | 
polarisirten Antheil im austretenden Lichte, wenn das 
auffallende | zur Einfallsebene der Platte (also in der 
Einfallsebene der Photometer-Glassäule) polarisirt ist. 
Die Platten künnen in 3 Gruppen getheilt werden, 
wie es die horizontalen Querstriche in der Tabelle an- 
deuten; doch wollen wir schon jetzt aus den gesammten 
Zahlen einige naheliegende Folgerungen ziehen. 
1) Die Abweichung vom Lambert’schen Emana- 
- tionsgesetz, characterisirt durch die Grüsse a, ist 
bereits bei einer Platte von 0,306 mm. Dicke dieselbe, 
wie für die dicksten Platten (vergl. die Tabelle im vo- 
rigen $). Der Zustand der Oberfläche (polirt, matt, 
oder rauh) bat hierbei keinen Einfluss. Im Mittel ist 
‘Res SA 
2) Die Grüsse b, welche die, zwischen den Fällen 
C und D (Fig. 16) obwaltende Verschiedenheit 
* misst, ist in auffallendster Abhängigkeit von dem Zu- 
stand der Oberfläche. Durch Mattschleifen der Ober- 
flâche wird jener Unterschied bedeutend reducirt, oder 
_ gar vüllig aufgehoben, wie es bei der rauhen Platte 
V 4 der Fall war. Bei X 6 und 7 ist b kleiner, als bei 
X: 5 und ebenso bei M 9 kleiner als bei M 8 
Beï den drei letzten Platten (NW 8—10) sind neben 
D die den Füällen C und D (Fig. 16) direct entsprechen- 
den Z beigefügt; I für den Fall Æ gleich 100 gesetzt. 
3) Fällt polarisirtes Licht auf die Platte, so tritt im 
ausgestrahlten Lichte die erste Spur von Polarisation 
-beï einer Plattendicke zwischen 0,4 mm. und 0,6 mm. 
auf. Über die erste Gruppe von Platten, M 1— X 6, 
lässt sich Nichts Weiteres angeben. Sie ist characteri- 
sirt durch das gänzliche Fehlen von durchgehendem 
polarisirtem Lichte. 
8 8. 
Die zweite Gruppe der Milchglasplatten (4 — 0,306 mm. bis 
d— 0,383 mm.), Das durchgehende polarisirte Licht, 
Bei der Platte XX 7 wurde zum ersten Mal durch- 
scheinendes polarisirtes Licht beobachtet und hier 
zeigte sich bereits das unerwartete Resultat, dass die 
. Polarisation nicht etwa nur bei y —, sondern bei je- 
dem "y d. h. also auch in dem seitlich ausgesandten 
Lichte auftrat. Bei 8 — 60°, war die Lichtstärke zu 
gering und Polarisation nibit messbar. Wir re 
uns zu den genauer untersuchten 
Platten NX 8 und 9, die von fast gleicher Dicke, 
aber die erste polirt, die #wéite matt, waren. 
Die bedeutende Grüsse von b, Assymetrie bei schie- 
fem Auffallen beweisend, steht in bester Übereinstim- 
mung mit dem Auftreten bedeutender Mengen durch- 
gehenden polarisirten Lichtes. Jene Assymetrie und 
dies Durchgehen sind bei der matten Platte bedeutend 
verringert. 
Da die polirte Platte mehr Interesse erwecken muss, 
als die matte Platte, wenden wir uns speciell zur Be- 
trachtung des durch K 8 hindurchgegangenen polari- 
sirten Lichtes. À 9 ergab analoge, nur weniger scharf 
ausgeprägte Resultate. | 
In der folgenden Tabelle sind die Resultate zu- 
sammengestellt. 
‘ Platte M 8 (4—0,317 mm.), polirt. 
| Werthe von £ 100. 
ÿ: —60° | —45° | —30°° Lx 30° 45° 60° 
8 
0 121,0! — | — 22,0, — | — |922,0 
30 |24,0/ — |22,0|18,0,15,5| —,|16,5 
45 | 24,0 |914,4! — |18,0| — | — |15,5 
60 | 22,0! — |19,5|14,4! — | — |13,3 
. Zwei Bemerkungen sind es nun vor allem, die sich 
bei Betrachtung dieser Zahlen sofort aufdrängen. 
1) Bei senkrechtem Auffallen des polarisirten Lichtes 
(8—0) findet sich der gleiche Bruchtheil à polarisirten 
Lichtes in allen, nach verschiedenen Richtungen aus- 
gesandten, Strahlen, wenn man in einer Ebene bleïbt, 
[die _L ist zur Polarisationsebene des Lichtes. 
2) Für alle Winkel y=— — 8 wird derselbe Werth 
für + erhalten. 
$S 9. 
Die Milchglasplatte X 10 (4 — 0,162 mm), poser 
bersicht, 
Die sämmtlichen photometrischen und sisi. 
schen Beobachtungen an dieser Platte sind in der nach- 
